Die wichtigsten Gerbstoff pflanzen der Deutsch -Afrikanischen 



Schutzgebiete. 



\'on Hermann Hodcnstal) . 1) il H.C., Cöln. 

 (Fortsetzung.) 



Bezüglich der praktischen Verwendbarkeit des .Mangroven- 

 Extraktes bemerke ich, daß bis vor kurzem gegen dessen Verbrauch 

 in den Lederfabriken eine niclit geringe Abneigung herrschte infolge 

 der (Hesem Gerbstoff innewohnenden roten Farbe, durch welche die 

 mit diesem Extrakt hergestellten Lcder eine intensiv rote Färbimg 

 erhielten. Erst nachdem es gelungen war, die rote Farbe aus dem 

 Extrakt zu beseitigen, konnte \on einer P^inführung desselben in die 

 Gerbereien die Rede sein. Heute wird er zur Herstellung von 

 Vacheleder und auch für Oberleder schon in ganz bedeutenden 

 Mengen verwendet, wozu in erster Linie der billige Preis für diesen 

 Extrakt die Veranlassung gibt. 



j\Iit Mangroven-Extrakt läßt sich z. B. Vacheleder von vorzüg- 

 licher Qualität herstellen; die Blöße wird meist mit Fichten-I^xtrakt 

 kurz angegerbt und dann mit reinem, doppelt entfärbtem Mangroven- 

 Extrakt fertiggegerbt. Die Deutsche \^ersuclisanstalt für Leder- 

 industrie in Freiberg (Sachsen) hat mit dem von der Gerbstoff- 

 Extrakt-Fabrik Gebr. Graf in Cöln-Rodenkirchcn als Spezialität her- 

 gestellten »Entfärbten Mangroven-Extrakt« mehrere Gerbversuche an- 

 gestellt, und Herr Prof. Dr. Paeßler gibt darüber in einem Bericht 

 vom y. Februar 19 10 nachstehendes Gutachten: 



,,Der entfärbte Mongroven-Extrakt hatte nach der Filtermethode 

 folgende Zusammensetzung: 



Gerbende Stoffe 34.1 % 



Lösliche Nichtgcrbstoffe 6,6 ^o 



Unlösliche Stoffe i'O % 



Wasser 5 ^^.3 ^ip 



i(H),ü % 



Spezifisches Gewicht: 1,188 entspricht 23,2 Be. 



Die Zusammensetzung dieses ]\langroven-Fxlraktes ist eine 

 durchaus normale. 



Die damit ausgeführten Gerbversuche erstreckten sich auf eine 

 Rindshaut und auf ein Kalblell. 



Gerbversuche mit einer Rindshaut (Anal. Tageb. oy, Nr. 4076 

 und 4077): Die zu diesem Versuche dienende Rindshaut war zunächst 

 12 Tage im Farbengang einer Vacheledergerberei in üblicher Weise 

 schwach angegerbt worden und wurde nunmehr geteilt. Die eine 



